Ill 



un courant de 0-1 ampère et 1-75 volte pendant 15 heures, puis nous avons 

 pesé le peroxyde de plomb, précipité l'hydroxyde de chrome qui se trouvait 

 dans la solution et pesé à l'état d'oxyde de chrome. 



k) Nous avons décomposé le même échantillon au bain -mai ie par 

 l'acide chlorhydrique et enfin directement sur le feu dans un vase de por- 

 celaine, et quand la solution eut une teinte verte pure, nous y avons ajouté 

 de l'acide sulfurique en petit excès et nous avons concentré, pour que la 

 majeure partie de l'acide chlorhydrique en soit chassé. De nouveau étendu 

 d'eau il a été ensuite évaporé jusqu'à presque complète siccitè, puis repris 

 avec peu d'eau, nous avons iiltré le sulfate de plomb, lavé ensuite par la 

 quantité nécessaire d'acide sulfu'-ique dilué. Le sulfate de plomb recueilli 

 sur le filtre retient un peu de sel chromique ce qui le rend légèrement 

 verdâtre. Nous avons constaté qu'on peut le purifier de la façon proposée 

 par F. Mar (Sill. Americ. Journ. (3), 43. 525) pour le sulfate de baiium, 

 c'est-à-dire de le dissoudre dans l'acide sulfurique concentré, avec la seule 

 différence qu'il est inutile d'évaporer jusqu'à siccité, et d'extraire par 

 l'eau ; mais de simplement l'éliminer à l'aide, d'une certaine quantité 

 d'eau froide, filtrer de nouveau et laver. Les solutions filtrées étant réunies, 

 on en a précipité Cr" • • sous forme de Crg O3. De spiocédés connus étant 

 employés pour mettre le sulfate de plomb à l'état pondérable. 



Voici les résultats obtenus par Par la voie habituelle de 0-998 g') 

 l'électrolyse : 

 L 0-2236 g PbO^ L 0-9370 g PbS04 



— CrgOg 0-2282 g Cr 2O3 

 IL 0-2217 g PbO^ 



— CrgO, 



IIL 0-2234 g PbOa IL 0-9390 g PbSO^ 



— CrgO, 0-2270 g CraO, 

 IV. 0-2228 g Pbö, 



0-0680 g CrgOa 

 V. 0-2220 g PbO^ m. 0-9356 g PbSO^ 



0-0712 g CrgOg 0-2275 g Cr^Oa 



Il en résulte les valeurs moyennes suivantes: 



Par la méthode électroly tique 69-28%PbO 



30-55% CrO, 



Par la méthode au sulfate 69-08% PbO 



30-56% CrOg 



PbCr04 contient théorétiquemcnt 69-01 % PbO 



30-99% CiO, 



Par les mêmes procédés nous avons analysé un autre produit contenant 

 ■*) Nous avons pesé 1 g de matière qui contenait 0-19% d'iiumidité. 



